120 . Karl Beck. 
gegenüber den gewünschten Ebenen bei den Würfelflächen 2°— 3°, 
bei den andern Flächen etwa 4° kaum übersteigen. Es sollen hier 
die Dimensionen einiger rniiets BURSHRBEN. werden mit den sich 
daraus ergebenden Ent ten N in der Ebene 
der Plättchen, die nach der Formel N) 
er en 
a 
berechnet wurden, wo a den Radius des Plättchens bedeutet, 4 
die halbe Dicke desselben. 
- Platte Mm 9a d N 
I 0,0300 8 | 9,10 mm | 0,060 mm | 0,065 
Ve 0,0257 g 6,90 mm 0,090 mm 0,129 
3 0,0185 g 6,60 mm 0,070 mm 0,105 
VI, 0,0429 g 9,20 mm 0,085 mm 0,083 
VII, 0,0386 g 7,64 mm 0,110 mm 0,142 
Man sieht daraus, dass das entmagnetisierende Feld in der Regel 
klein ist gegenüber dem äusseren Feld; es wird daher bei den 
späteren Berechnungen, deren Hauptinteresse sich auf die starken 
air eagsgpe ‚durchwegs SIEBERENGS 
A. Messung von 6,. 
6, wurde nach der Methode der Drehmomente bestimmt, welche 
von Weiss und seinen Mitarbeitern schon vielfach verwendet und 
beschrieben wurde?). Wird ein Magnet vom Moment u so in ein 
Feld H gebracht, dass die Richtungen von u und H den Winkel «@ 
miteinander bilden, so übt das Feld auf den Magneten das Dreh- 
moment 
D=H-.u-sin«e 
oder D=H-u,=H-m-e, 
aus, wo u, = u-sina ist, und somit, wenn m gi Masse des Magneten 
bedeutet, o, die Komponente des magnetischen Momentes pro Massen- 
einheit senkrecht zu H darstellt. in 
Zur Erzeugung des magnetischen Feldes En ein Hlektro- ER 
magnet älteren. Modells gebraucht, den Figur 1. wiedergibt. Auf den 
Eisenkern waren ‚zwei Spulen $, und 8, mit je 1052 ‚Mindungee. a 
Re Graetz, Handb. d. Elektr. und d. in Ba. W. 
2) P. Weiss, J. de Phys. 1905 und a. a. 0, 
